(jö Analysen von Stahl. — Coercitivkraft verschiedener Stahlsorten. 



ist die des magnetischen Wasserstoffeisens = 2,600 und die 

 des Wasserstofffreien Magneteisens = 1,610. Demnach ver- 

 halten sich die magnetischen Kräfte des Eisens in diesen 

 3 Zuständen unter sich wie die Quadrate der Anzahl Schwingun- 

 gen, welche eine freie Magnetnadel in einer Minute macht, 

 wenn sie von einem Platindraht, welcher mit galvanischem 

 Eisen überzogen und unter den 3 verschiedenen Zuständen 

 innerhalb der Axe und in einer gewissen Entfernung von 

 einer ihrer Spitzen angebracht wird, aus dem Gleichgewicht 

 gebracht wird. (Rupert, de JPharmacie. Tome III Avril 

 1875. p. 229). Bl. 



Analysen Ton Stahl. 



H ; . Sturm hat 3 Proben Bessemerstahl A, B und 

 C der Hüttenverwaltung Blesit in Kärnthen untersucht, 

 Eschka und Lill Martinstahl-Proben D und E aus 

 Heuberg, in Schlesien. 



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00. 

 {Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch 187a, 392. Dingl. 

 Polyt. J. Bd. CCXIV, 49S.). Kr. 



Coe'rcitivkraft verschiedener Stahlsorten. 



Aus den Untersuchungen von Treve und Durassier 

 geht hervor, dass die Coercitivkraft eines Stahls um so 

 grösser, derselbe also um so besser zur Herstellung von 

 Magnetnadeln geeignet ist, je mehr Kohlenstoff er enthält 

 und je stärker er bei gleichem Kohlenstoffgehalt gehärtet ist. 

 Ueber 1,15 °/ kann der Kohlenstoffgehalt nicht gesteigert 

 werden, da sonst der Stahl ein genügendes Härten nicht 

 mehr erträgt. In den grossen Eisenwerken von Creusot be- 



